SÉANCE DU l3 JANVIER I908. 76 



Composition. 



C lolal. Graphite. Wn. Si. S. Pb. Micrograpliie. 



Quatrième série. 



4,270 Néant 1,72 0,22 » 0,02 Soibile el carijtire. 



4,44o » 5,45 0,14 » o,o3 Eutectique carbure-fer y el carbure libre. 



4,746 » 29,46 o,3i » Traces Id. 



4,843 I) 42,22 o,3o » 0,09 Id. 



Tableau II. — Fonte initiale grise. 



1,848 0,373 2,82 1,43 » o,i4 Ferlile, sorbite, carbure el graphite. 



2,87.5 1,65.5 6,33 2,o5 » o,34 Carbure, fer -/ et grapiiile. 



2,024 Néant i2,3i 1,46 » 0,27 Carbure et fer y. 



De ces observations on peut tirer les conclusions suivantes : 



i" Les fontes au manganèse comme les fontes au nickel renferment du 

 fer Y lorsque le pourcentage en manganèse ou en nickel est suffisamment 

 important. 



2° Mais, dans les fontes au manganèse, on observe un carbure qui est 

 d'autant plus important, toutes choses égales d'ailleurs, que la teneur en 

 manganèse est plus élevée. 



3° Le manganèse déplace le point eulectique, qui se produit pour les 

 teneurs en carbone plus basses que dans les alliages fer-carbone : en effet, 

 la fonte renfermant 3,6 pour 100 de carbone et i5 pour 100 de manga- 

 nèse est formée d'eutectique sensiblement pur, bien qu'elle ait été exami- 

 née après refroidissement lent. 



4° Dans certaines fontes, on observe du fer y et du carbure sans eutec- 

 tique; ce carbure doit provenir d'une ségrégation après solidification. 



j° L'addition de manganèse à une foute grise produit du fer y avant de 

 faire disparaître le graphite. 



Nous continuons cette étude des fontes spéciales par les fontes au vana- 

 dium, au tungstène et au molybdène. 



CHIMIE MIXÉRALE. — Sur le sulfate cuivreu-v amtyinniacal. 

 Note de M. IJouzat, présentée par M. H. Le Chatelier. 



On ne coimait (ju'un petit nombre de sels cuivreux d'acides oxygénés; 

 mais les dérivés ammoniacaux de ces sels paraissent plus stables; quelques 



